124 H. Rupe und F. Müller. 



Doch nicht nur über die Herstellungsweise und die Materialver- 

 schiebungen des Eisens kann uns eine metallographische Untersuchung 

 Aufschluss geben, ihre mikroskopischen Methoden gestatten auch den 

 Gefügebau des Eisens zu erkennen. Dessen Strukturt'lemente sollen 

 daher zunächst kurz beschrieben werden. 



Der Ferrit ist der weiche Hauptbestandteil des kohlenstoffarmen 

 reinen Eisens. Er tritt nach der Ätzung in Polyedern auf, die dadurch 

 entstehen, dass seine Körner sich gegenseitig in ihrem Wachstum 

 beengen. 



Cementit ist die chemische Verbindung des Eisens mit dem 

 Kohlenstoff von der Formel FegC. Es ist der härteste Bestandteil 

 im Eisen, wird daher durch Ätzmittel nicht angegriffen. Ist der 

 Kohlenstoffgehalt bedeutend höher, so tritt bei gleichzeitig-er An- 

 reicherung von Silicium eine teihveise Abscheidung des Kohlenstoffes 

 als Graphit oder Temperkohle auf. Dieser Fall ereignet sich im 

 grauen Roheisen und Gusseisen, während im w^eissen Roheisen im 

 Cementit Per lit vorhanden ist. 



Auch die Perlitkristülle sind härter als der Ferrit. Sie Aveisen 

 nach der Ätzung einen braunen oft perlmutterähnlichen Glanz auf. 

 Als eutektoidische Mischung von Cementit und Perlit treten sie in 

 langsam abgekühlten kohlenstoffreicheren Eisensorten auf. Während 

 der Perlit in derartig abgekühlten Stahlsorten in Lamellen sich vor- 

 findet, erscheint er nach langem Anlassen gekörnt von Ferritflächen 

 eingeschlossen. 



Wird die durch langsame Abkühlung bedingte regelmässige 

 Lagerung der Perlitkristalle gestört, zum Beispiel durch das Ab- 

 löschen des auf Rotglut erhitzten Stahles, so gehen sie in ein nadei- 

 förmiges Gefüge über, das nach seinem Entdecker als Martensit be- 

 zeichnet wird. Es ist der härteste Bestandteil der abgeschreckten 

 Kohlenstoff stähle. Im Gegensatz zum Cementit, dessen Flächen auch 

 auf den mit alkoholischer Salzsäure behandelten Schliffproben stets 

 spiegelblank erscheinen, wird er von jenem Ätzmittel verschieden 

 stark angegriffen. Bei vollkommener Unterkühlung von Stahlproben 

 bis mit etwa 2^/^ Kohlenstoff gehalt, soll das Material fast eine feste 

 Lösung von Eisenkarbid in y-Eisen vorstellen. 



In der letzteren allotropen Modifikation befindet sich das Eisen 

 bekanntlich bei der Erstarrung aus seinem flüssigen Zustande. Bei 

 langsamer Abkühlung des y-Eisen geht es bei etwa 910^ in die ß-, 

 und schliesslich gegen 780° in die magnetische «-Modifikation über. 



Da die Umwandlung des Eisens bei diesen Temperaturen unter 

 Freiwerden von Wärme erfolgt, die eine vorübergehende Verzögerung 

 der fortschreitenden Abkühlung verursacht, wurden diese Temperatur- 

 grade als Haltepunkte bezeichnet. 



